182 lieber Gusseisen hei üeherführung in Stdbeisen. 



die in der gebildeten Schlacke zerstreuten Eisenkugeln 

 nach und nach zu mehreren Ballen^ den Luppen, die er 

 dann unter den Hammer bringt. Dieser letzte Theil der 

 Operation erfordert viel Aufmerksamkeit und Uebung; 

 denn wenn der Puddler sein Feuer nicht gehörig regelt 

 oder einen anderen Handgriff versäumt, so ist das Eisen 

 entweder nicht gehörig entkohlt, oder es ist ein Theil 

 desselben schon oxydirt. In dem einen^ wie in dem an- 

 deren Falle ist es brüchig geworden und deshalb von 

 schlechter Beschaffenheit. 



Das Gusseisen, dessen sich Calvert, Johnson und 

 Stock owitsch zu ihren Untersuchungen bedienten, war 

 von Staffordshire, guter Qualität [cold blast), grau und 

 von der zur Drahtbereitung dienenden Sorte. Es enthielt 

 94,059 Proc. Eisen, 2,275 Proc. Kohlenstoff, 2,720 Proc. 

 Silicium, 0,645 Proc. Phosphor, 0,301 Proc. Schwefel, 

 Spuren von Alumium und Mangan. 



224 Pfund desselben wurden Mittags 12 Uhr in den 

 Puddelofen gegeben. 30 Minuten nach dem Einbringen 

 erweichte das Gusseisen und liess sich leicht in Stücke 

 zertheilen; 10 Minuten später begann es zu schmelzen. 

 Jetzt wurde eine Probe aus der Mitte der Masse gezogen. 

 Erkaltet zeigte dieselbe nicht mehr das Ansehen des 

 grauen Gusseisens, sondern einen weissen silberartigen 

 Glanz, wie rafined metal. Die rasche Abkühlung war 

 wohl die Ursache dieser Veränderung. Beim Auflösen 

 in Säuren schied es grosse Flocken von Kohle ab. Ge- 

 halt der Probe 2,726 Proc. Kohlenstoff und 0,915 Proc. 

 Silicium, also eine Vermehrung des Kohlenstoffs, eine 

 Verminderung des Siliciums. Dieselben Erscheinungen 

 zeigte eine Probe, die 1 Stunde nach dem Einbringen 

 des Gusseisens in den Ofen genommen wurde. Sie hielt 

 2,905 Proc. C und 0,197 Proc. Si. Das Eisen hatte noch 

 Kohlenstoff aus seiner Umgebung aufgenommen. 



Das Silicium verbrennt zu Kieselerde und bildet mit 

 dem gebildeten Eisenoxydul die Schlacke, welche bei den 

 folgenden Erscheinungen des Puddelns eine Rolle spielt. 



Bei der ersten und zweiten Probe sass die Schlacke 

 an der Oberfläche, bei den folgenden Proben war sie mit 

 den Eisenkörnern gemengt. Die flüssige Eisenmasse im 

 Ofen begann nun aufzuwallen; die jetzt gezogene dritte 

 Probe bestand nach dem Erkalten aus kleinen Eisen- 

 kugeln, die mit Schlacke gemengt waren. Die Masse 

 war schwammig, äusserlich schwarz, beim Zerbrechen 

 zeigten die Kugeln Metallglanz. Zusammensetzung der 



